24 XXVJ1. Dr. Jaroslav Milbauer: 



Ze všech uvedených pokusů jest zřejmo, že louh draselnatý ne- 

 hodí se přímo ku překrystalování minia, toto dá se však pohodlně 

 připraviti, jestliže použije se louhu určité koncentrace a při tom na- 

 sytí se v určitém poměru olovnatanem a olovičitanem draselnatým. 

 Podmínky té docílíme, použijeme-li místo minia Braunerova super- 

 oxydhydrátu nebo směsi SPbO : 2Pb0 2 a louhu vroucího, 

 koncentrace 150 — 200 gr KOH na 100 cc vody. Tím dána 

 jest nová zcela jednoduchá cesta ku přípravě mi- 

 nia 100% ního na cestě mokré, bezpečná ku přípravě 

 čistého orthoolovičitanu olovnatého. 



Konečně stůj zde stručná zmínka o chování se roztoku olovna- 

 tanu i olovičitanu draselnatého v louhu zmíněné koncentrace ku kys- 

 ličníkům olova. 



Vneseme-li do tohoto louhu kysličník olovičitý a zahříváme 

 pokud se rozpouští, odlijeme od části nerozpustné a přidáme kysličník 

 olovnatý v malém množství*) i vaříme dál, sráží se na dno těžká 

 zeleněhnědá látka. Jest povahy téže, jaká tu již uvedena v odstavci 

 pojednávajícím o vnášení směsi lPbO : lPb0 2 do louhu. 



Postupujeme-li obráceně a rozpustíme v daném louhu za horka 

 kysličník olovnatý (as 2 gr v 15 gr KOH a 100 cc vody), odlijeme 

 od části nerozpuštěné a ku získanému alkalickému roztoku olovnatanu 

 draselnatého přisypeme kysličník olovičitý (1 gr) i vaříme dále, 

 vznikne kalná zelená tekutina, z níž při chladnutí se vylučuje hmota 

 červenavě hnědá. 



Všechny tyto velmi komplikované poměry poučují nás bezpečně 

 o tom, jak snadno mohla skýtati reakce olovičitanu draselnatého a 

 olovnatanu s louhem zcela různé výsledky, i vysvětluje se tak poněkud 

 nesouhlas v starších pracích. 



Uzavíraje tuto studii domnívám se, že by bylo záhodno zmíniti 

 se také o miniu přirozeném a vzniku jehonavz duchu. 



Minium přichází v přírodě. v pseudomorfosách po jiných slou- 

 čeninách olovnatých, z nichž oxydací vzniklo. Noggerath (Z. D. geol. 

 Gesellschaft 6, 693) pochybuje o tom, že povstalo jako produkt při- 

 rozené oxydace za obyčejných poměrů a má za to, že jest to zbytek 

 po hutnických starých processech. 



Laskavostí prof. Dr. Frant. Slavíka dostalo se mi několik 

 dat z literatury mineralogické, z nichž vyjímám hlavně analysu 



*) 1 gr jeho na roztok nasycený olovičitanu draselnatého v louhu drasel- 

 natém složeném z 15 gr KOH a 5 co vody. 



